## STABILISASI TANAH LEMPUNG LUNAK DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH GYPSUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI CALIFORNIA BEARING RATIO
(CBR) (Studi Kasus Jalan Simpang Kertajaya, Kec. Sumur, Kab. Pandeglang. Koordinat -6.672997, 105.595341)
Rama Indera K 1 , Enden Mina 2 , Naufal Fakhri 3
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jenderal Sudirman Km.3 Kota Cilegon – Banten Indonesia rama@untirta.ac.id endenmina@yahoo.com nfakhri231@gmail.com

## ABSTRAK
Tanah lempung lunak sering menjadi masalah bagi konstruksi yang dibangun diatasnya. Daya dukung tanah  atau  nilai  CBR  yang  rendah  merupakan  salah  satu  fakor  penyebabnya. Masalah  ini  terjadi  di  Jalan Simpang Kertajaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang mengingat kondisi tanah didaerah tersebut sebagian besar tanah  lempung  lunak.  Solusi dari  permasalahan  tersebut adalah  dengan  cara  menstabilkan  kondisi  tanah menggunakan bahan kimiawi yang dapat bereakasi pada tanah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai CBR setelah dicampurkan gypsum dan perubahan nilai indeks  plastistas  tanah.  Zat  aditif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah gypsum . Kandungan  kimiawi berupa kalsium pada gypsum dapat bereaksi dengan mineral pada tanah lempung. Penelitian yang dilakukan berupa pengujian sifat fisik tanah dan pengujian CBR. Pengujian sifat fisik tanah diantaranya pengujian kadar air, analisa besar butir, batas cair, batas plastis, berat jenis dan pemadatan standar. Penelitian ini menggunakan 4 variasi campuran gypsum , yaitu 0%, 3%, 6% dan 10%. Dari  hasil  penelitian diperoleh,  tanah  yang  di  stabilisasi  dengan gypsum menunjukkan  adanya peningkatan nilai CBR, kenaikan nilai batas plastis, kenaikan nilai berat jenis, penurunan nilai batas cair dan penurunan  nilai IP. Nilai CBR tanah  asli  sebesar  37.352%  terus  meningkat,  peningkatan  tertinggi  pada pencampuran gypsum 10% dengan pemeraman selama 3 hari sebesar 57.876%. Persentase kenaikan nilai CBR sebesar 35.46% dari tanah asli. Penurunan nilai PI terbesar pada variasi campuran gypsum 10% dengan nilai 10.10% membaik dibandingkan dengan tanah asli sebesar 27.95%. Lama pemeraman juga berpengaruh pada nilai CBR.
Kata kunci : CBR, Gypsum , Pemadatan, Sifat Fisik Tanah, Stabilisasi

## ABSTRACT
Soft clay soil are often a problem for construction that was built upon it. Low bearing capacity of the soil or low CBR value is one of the causes. This problem was happen at Jalan Simpang Kertajaya, Kecamatan Sumur, Pandeglang considering the conditions of the land in the area was mostly soft clay soil. The solution of that problem is by stabilizing the soil condition, one of which stabilizes the soil  with additive material substances that can be fixed on the soil.
This  study  aims  to  determine  CBR  value  after  mixing  gypsum  and  changing  plasticiy  index  value. Additive substances that use in this study was gypsum. Chemical content of calcium in gypsum can react with minerals in clay soil. Research carried out in the form of soil physical properties testing and testing CBR. Soil physical properties was tasted such water content, particle size analysis, liquid limit, plastic limit, density and compaction standards. In this study using 4 variations of gypsum mixture, among others 0%, 3%, 6% and 10%. The resaults of study show, that the stabilized soil using gypsum increased of CBR value, increased plastic limit value, increased specific gravity value, decreased of liquid limit value and decreased of IP value. The CBR value of eksisting soil was 37.352% continue to increase, The largest increasing CBR value was found in mixed soil with 10% gypsum content with 3 days curing is 57.876%. Percentage of increasing CBR value was 35.46% from eksisting soil. The largest reductions IP value was found in mixed soil with 10% gypsum is 10.10% better compared from eksisting soil was 27.95%. Curing time also affects to the increasing the CBR value.
Keywords: CBR, Gypsum, Compaction, Soil Physical Properties, Stabilization

## 1. PENDAHULUAN
Sebuah  konstruksi  yang  baik  tidak lepas  dari  kondisi  dilapangan.  Beberapa diantaranya mempunyai peran vital terhadap kelayakan  suatu  konstruksi  tersebut  dapat dibangun, dalam hal ini adalah tanah. Tanah memiliki  karakteristik  dan  sifat-sifat  yang bervariasi.  Seringkali  ditemukan  kondisi tanah yang buruk. Perlu adanya penanganan bila  lokasi  tersebut  akan  dibangun  sebuah konstruksi yaitu dengan cara stabilisasi tanah.
Tanah lempung  lunak  adalah  lapisan tanah  yang  mendominasi  di  Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Kondisi jalan yang rusak mengakibatkan akses transportasi menjadi  terganggu,  sehingga  menimbukan beberapa  kerugian  bagi  masyarakat  sekitar. Mengingat mayoritas masyarakat sekitar yang bekerja  sebagai  petani,  maka  masalah  yang sering dihadapi adalah sulitnya mendistribusikan hasil pertanian ke kota lain. Sempel gypsum berasal dari PT. Griya
Bintaro  Gypsum,  Tangerang.  Ketersedian limbah gypsum yang  melimpah  dapat mengakibatkan  pencemaran  lingkungan. Maka dari itu penulis memanfaatkan limbah
gypsum sebagai bahan tambah pengujian CBR untuk  mengurangi  dampak  pencemaran lingkungan bagi lingkungan sekitar. Gypsum merupakan  suatu  bahan  campuran  yang memiliki  karakteristik seperti  semen  juga dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk stabilisasi  tanah  ekspansif. Gypsum yang dicampur  lempung  dapat  mengurangi  retak karena pada tanah sehingga pengembangannya lebih kecil

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Studi Terdahulu
Studi  terdahulu  yang  berkaitan dengan penelitian stabilisasi tanah dengan campuran aditif, yaitu sebagai berikut:
1. Pengaruh  Penambahan  Serbuk  Gypsum dengan  Lamanya  Waktu  Pemeraman ( Curing )  Terhadap  Kerakteristik  Tanah Lempung  Ekspansif  Di  Bojonegoro  oleh Vemmy  Kurniawan  (2014).  Hasil penelitian yang dilakukan adalah CBR tak terendam tanpa curing dan dengan curing 7 serta 14 hari pada kondisi OMC tiap-tiap variasi campuran diperoleh hasil tertinggi pada  CBR curing 14  hari  dengan penambahan  6%  serbuk gypsum yaitu 20,159%. Peningkatan terbesar nilai CBR
unsoaked tanah  asli  terhadap  tanah campuran  serbuk gypsum terjadi  pada penambahan  6%  serbuk gypsum pada curing 0  hari  yaitu  11,852%.  Sedangkan peningkatan  terbesar  tanah  campuran penambahan 6% serbuk gypsum terhadap lamanya waktu curing terjadi pada curing 14 hari yaitu 180,336%.
2. Pengaruh Penambahan Abu Tandan Sawit dan Gypsum Terhadap  Tanah  Lempung Lunak  Berdasarkan  Pengujian  CBR  oleh Ratna  Dewi  (2015).  Hasilnya  adalah Peningkatan yang paling besar terjadi pada campuran  abu  tandan  sawit  7,5% dan gipsum 10% sebesar 115,63% dengan nilai CBR 3,45%, dan pada masa perawatan ini terdapat  penurunan  nilai  CBR  yaitu pada campuran abu tandan sawit 5% gipsum 5% dan pada campuran abu tandan sawit 5% gipsum  10%.  Penurunan  paling  rendah terjadi  pada  campuran  abu  tandan  sawit 5%  gipsum  10%  sebesar  8,13%  dengan nilai CBR 1,47%..
3. Stabilisasi  Tanah  Lempung  dengan Menggunakan Pasir Laut dan Pengaruhnya Terhadap Nilai CBR ( California  Bearing Ratio ) oleh Rama Indera Kusuma (2017). Hasilnya adalah campuran 30% pasir laut meningkatkan  nilai  CBR  dari  10,84% menjadi 49,462%.
4. Stabilisasi Tanah Lempung Menggunakan Fly  Ash Terhadap  Nilai  CBR  oleh  Rama Indera Kusuma (2013). Didapat dari hasil penelitian  bahwa  campuran fly  ash 30% menghasilkan nilai CBR 36,35%, dengan waktu pemeraman 28 Hari.
B. Tanah Lempung Tanah dari pandangan ilmu teknik sipil merupakan himpunan mineral, bahan organik dan  endapan-endapan  yang  relatif  lepas ( loose )  yang  terletak  diatas  batu  dasar ( bedrock )  (Hardiyatmo,  1992).  Tanah didefinisikan secara umum adalah kumpulan dari  bagian-bagian  yang  padat  dan  tidak terkait  antara  satu  dengan  yang  lain (diantaranya  mungkin  material  organik) rongga-rongga  diantara  material  tersebut berisi udara dan air (Verhoef, 1994).
Lempung  ( clay )  adalah  bagian  dari tanah yang sebagian besar terdiri dari partikel mikroskopis dan submikroskopis (tidak dapat dilihat  dengan  jelas  bila  hanya  dengan mikroskopis biasa) yang berbentuk
lempengan-lempengan  pipih  dan  merupakan partikel-pertikel  dari  mika,  mineral-mineral lempung ( clay minerals ), dan mineral-mineral yang sangat halus lain (Braja M. Das, 1985). Sifat- sifat  tanah  lempung  pada  umumnya terdiri dari (Hardiyatmo,1999):
1. Ukuran butir halus (kurang dari 0,002 mm)
2. Permeabilitas rendah 3. Kenaikan air kapiler tinggi 4. Sangat kohesif 5. Kadar kembang susut yang tinggi 6. Proses konsolidasi lambat Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap  sifat-sifat  tanah  lempung  ekspansif secara  umum  dibedakan  menjadi  dua  yaitu: faktor  komposisi  tanah  dan  faktor  pengaruh lingkungan.  Faktor  yang  pertama  dapat diketahui  dengan  mengadakan  percobaan  di laboratorium pada contoh tanah terusik. Hal- hal yang perlu didalam percobaan antara lain: tipe dan jumlah mineral, tipe kation didalam tanah,  luas  permukaan,  distribusi  ukuran partikel,  dan  air  pori.  Faktor  pengaruh lingkungan dapat diketahui melalui pengujian laboratorium  pada  contoh  tanah  asli. (Suhardjito,1989).
C. Stabilitas Tanah Stabilisasi tanah adalah alternatif yang dapat  diambil  untuk  memperbaiki  sifat-sifat tanah  yang  ada.Pada  prinsipnya  stabilisasi tanah  merupakan  suatu  penyusunan  kembali butir-butir  tanah  agar  lebih  rapat  dan  saling mengunci.Tanah  dibuat  stabil  agar  jika  ada beban  yang  terjadi,  tidak  terjadi  penurunan ( settlement ).Tanah  dasar  minimal  harus  bisa dilewati  kendaraan  proyek.Stabilitas  tanah adalah  usaha  untuk  meningkatkan  stabilitas dan  daya  dukung  tanah.  Menurut  Bowles (1984)  apabila  tanah  yang  terdapat  di lapangan  bersifat  lepas  atau  sangat  mudah tertekan,  atau  apabila  mempunyai  indeks konsistensi  yang  tidak  sesuai,  permeabilitas terlalu  tinggi,  atau  sifat  lain  yang  tidak diinginkan sehingga tidak sesuai untuk suatu proyek pembangunan, maka harus dilakukan stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah dapat terdiri dari salah satu kombinasi  dari  pekerjaan  berikut  ( Ingel dan Metcalf , 1977):
1. Stabilisasi Mekanik
2. Stabilisasi Fisik
3. Stabilisasi Kimiawi
Pada  penelitian  ini,  usaha stabilisasi  tanah yang  digunakan  adalah stabilisasi  kimia dengan penambahan zat aditif. Zat aditif yang digunakan  yaitu  serbuk gypsum .  Zat  aditif tersebut diharapkan akan mampu memperbaiki  karakteristik  tanah  lempung ekspansif di daerah Jalan Simpang Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.
D. Gypsum Gypsum sangat  cocok  didgunakan untuk stabilisasi tanah lempung. Karena kadar mineral yang sangat tinggi pada gypsum dapat menurangi retak pada tanah tergantikan oleh kalsium sehingga pengembangannya sedikit. Limbah gypsum didapat dari PT. Griya Bintaro  Gypsum  terdapat  di  Tangerang. Limbah  gypsum  merupakan  sisa  hasil  dari industri  pembuatan  profil  gypsum  yang digunakan sebagai hiasan bangunan. Gypsum adalah salah satu contoh mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya.
Dalam pekerjaan teknik sipil, manfaat penggunaan  gypsum  antara  lain  seperti berikut  ini  (Dalam  Yulindasari  Sutejo  dkk, 2015).
1. Gypsum yang  dicampur  lempung  dapat mengurangi  retak  karena  sodium  pada tanah  tergantikan  oleh  kalsium  pada gypsum sehingga pengembangannya lebih kecil.
2. Gypsum dapat  meningkatkan  stabilitas tanah organik karena mengandung kalsium yang  mengikat  tanah  bermateri  organik terhadap  lempung  yang  memberikan stabilitas terhadap agregat tanah.
3. Gypsum meningkatkan kecepatan rembesan  air,  dikarenakan  gypsum  lebih menyerap banyak air.
4. Gypsum sebagai  penambahan  kekerasan untuk bahan bangunan.
5. Gypsum sebagai salah satu bahan pembuat Portland Cement . Jenis gypsum yang  sering  digunakan adalah jenis gypsum Aplus. Gypsum ini dapat digunakan  untuk  plamir,  bermanfaat  untuk memperbaiki  permukaan  tembok  yag  retak, kurang  rata,  kasar  dan  berlubang  kecil.  Ada beberapa  jenis gypsum yang  bisa  digunakan sebagai bahan tambah untuk stabilisasi namun
gypsum Aplus  ini  cocok  digunakan  sebagai bahan stabilisasi tanah mengingat kandungan kalsium yang tinggi pada gypsum ini mampu bereaksi secara maksimal dengan kandungan mineral dalam tanah.
Tabel 1. Komposisi Kimia Gypsum Komposisi Kimia Gypsum Jumlah (%) Kalsium Oksida (Cao) 32.57 Kalsium (Ca) 23.28 Air (H 2 O) 20.93 Hidrogen (H) 2.34 Sulfur (S) 18..62 Sumber  : PT.  Griya  Bintaro Gypsum , Tanggerang. 2017

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  beberapa tahap, pertama pengujian sifat fisik tanah dan analisa  besar  butir  untuk  mengetahui  jenis tanah. Selanjutnya melakukan uji pemadatan untuk  mengetahui  kadar  air  optimum  dan berat  isi  kering  maksimm  tanah.  Setelah  itu melakukan pembuatan benda uji dengan kadar gypsum yang  ditentukan  yaitu  0%, 3%,  6% dan 10%.  Setelah  pemeraman  selesai  maka lakukan uji Californina Bearing Ratio (CBR), untuk mendapatkan nilai CBR tanah tersebut. Selain  uji  CBR  lakukan  juga  uji  sifat  fisik tanah  untuk  mengetahui  pengaruh gypsum terhadap sifat fisik tanah.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Sifat Fisik Tanah
Berikut adalah hasil pengujian analisa besar  butir,  Batas  Plastis, Batas  Cair, Kadar
Air,  serta  Berat  Jenis  tanah  tanpa  campuran gypsum untuk  mengetahui  jenis  tanah  yang diuji:
Tabel 2. Karakteristik Tanah No Karakteristik Nilai 1 Kadar Air 19% 2 Analisa Besar Butir 57 % 3 Berat Jenis 2,692 % 4 Batas Cair 57,82 % 5 Batas Plastis 29,87% 6 Indeks Plastisitas 27,95% Sumber : Analisis Penulis
2. Berat Jenis
Berat  jenis  adalah  nilai  perbandingan antara berat butir tanah dan berat air dengan volume yang sama pada suhu tertentu. Harga- harga berat jenis tanah berpengaruh terhadap kekuatan  tanah,  berat  sendiri  tanah,  dan penentu laju sedimentasi, pergerakan partikel air oleh angin.
Tabel 3. Variasi Gypsum terhadap Berat Jenis Gypsum (%) Gs 0% 2,692 3% 2.703 6% 2.715 10% 2.726 Sumber : Analisis Penulis 2017
Gambar 1. Grafik Hubungan Berat Jenis dan
Gypsum
Berdasarkan Gambar 2 grafik  diatas merupakan  hasil  pengujian  nilai  Berat  Jenis berdasarkan persentase Gypsum 0%, 3%, 6%, dan 10%.  Dari  grafik  diatas  dapat  dilihat penambahan gypsum menaikkan  nilai  berat jenis. Dengan variasi 0% di peroleh nilai Gs 2.692,  3%  di  peroleh  nilai  Gs  2.703,  6%  di peroleh  nilai  Gs  2.715,  dan  10%  di  peroleh nilai Gs sebesar 2.726.
3. Batas-Batas Atterberg
Pengujian  batas  atterberg  meliputi pengujian batas susut ( shrinkage limit ), batas plastis  ( plastic  limit )  dan  batas  cair  ( liquid limit ). Di dalam penelitian ini, pengujian batas atterberg dilakukan pada tanah asli dan juga pada  tanah  asli  yang  telah  diberi  bahan campuran  untuk  stabilisasi  berupa  serbuk gypsum sesuai  dengan  komposisi  yang ditentukan.  Berikut  ini  hasil  dari  pengujian batas atterberg :
a. Nilai Batas Cair Standar pada percobaan untuk batas cair  adalah  SNI-1967-1990.  Kegunaan hasil  uji  batas  cair ini  dapat  diterapkan untuk  menentukan  konsistensi  perilaku
material dan sifatnya pada tanah kohesif, konsistensi  tanah  tergantung  dari  nilai batas  cairnya.  Nilai  batas  cair  dapat digunakan untuk menentukan nilai indeks plastisitas  tanah  yaitu  nilai  batas cair dikurangi dengan nilai batas plastis.
Untuk  nilai  Batas  Plastis  terhadap persentase gypsum dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:
Tabel 4. Nilai  Batas  Cair  Terhadap Peresentase Gypsum Liquid Limit Persentase Kadar Gypsum 57.82% 0% 49.82% 3% 46.47% 6% 44% 10% Sumber: Analisis Penulis, 2017 Gambar 2. Grafik hubungan Batas Cair dengan Presentase Gypsum
Pada  Gambar  dapat  disimpulkan bahwa    sering dengan semakin banyaknya penambahan gypsum, nilai  batas  plastis tanah  mengalami  penurunan. Penurunan terjadi karena tanah mengalami sementasi sehingga butiran tanah menjadi lebih besar yang  mengakibatkan  gaya  tarik  menarik antar partikel semakin menurun. Penurunana  ini  menyebabkan  partikel tanah mudah lepas dari ikatannya sehingga nilai  kohesinta  menurun.  Penurunan  nilai batas  cair  terbesar  pada  persentasi campuran gypsum 10% yaitu 44.
b. Nilai Batas Plastis Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan  kadar  air  suatu  tanah  pada keadaan  batas  plastis.  Batas  Plastis  (PL) adalah  kadar  air  dimana  suatu tanah berubah  dari  keadaan  plastis  ke  keadaan semi solid.
Untuk  nilai  Batas  Cair  terhadap persentase Gypsum pada gambar di bawah ini:
Gambar 3. Grafik Hubungan Nilai Batas Plastis dengan Presentase
Gypsum
Pada  Gambar  31  grafik  diatas merupakan  hasil  pengujian  nilai  Batas Plastis  berdasarkan  persentase gypsum . Pada presentase 0%, 3%, 6% dan 10% nilai batas  plastis  meningkat  sebesar  29.87%, 32.90%, 33.18%, 33.90% secara berurutan. nilai  P lastic  Limit (PL)  akan meningkat  karena  penurunan  nilai  kohesi tanah  yang  menyebabkan  ikatan  antar tanah  semakin  tidak  melekat.  Sehingga membutuhkan  penambahan  air  untuk setiap  penambahan  campuran gypsum untuk  menjadi  plastis.  Nilai  batas  plastis terbesar ada pada campuran 10% gypsum sebesar 33.10%.
c. Klasifikasi Tanah Klasifikasi  Tanah  menurut  USCS ( Unified  Soil  Classification  System ) berdasarkan  analisis  saringan  didapatkan tanah  lolos  saringan  No.  200  lebih  dari 50% sehingga masuk ke dalam klasifikasi tanah  berbutir halus.  Simbol  dari kelompok  ini  dimulai  dengan  huruf  awal M  untuk  lanau  ( silt )  anorganik,  C  untuk lempung  ( clay )  anorganik  dan  O  untuk lanau-organik  dan  lempung-organik. Simbol PT digunakan untuk tanah gambut ( peat ), muck dan tanah-tanah lain dengan kadar organik tinggi. Nilai batas cair (LL) =  57.82%  maka  LL  >  50%,  tanah diklasifikasikan  sebagai  H  (plastisitas tinggi)  dan  Indeks  Plastisitas  (PI)  = 27.95%, tanah tergolong dalam klasifikasi OH (Lempung organik dengan plastisitas sedang sampai tinggi) atau MH (Lanau tak organik,  atau  pasir  halus  diatomae  atau lanau elastis).
Tabel 5. Klasifikasi tanah bebutir halus menurut USCS
Sumber : Hardiayatmo,1992
Gambar 4. Grafik Hubungan Liquid Limit dan Plasticity Index Pada  penelitian  ini,  tanah  Jalan Simpang Kertajaya,  Kecamatan  Sumur diklasifikasikan sebagai tanah CH yaitu tanah lempung tak organik dengan plastisitas tinggi. 4. Pemadatan Uji  pemadatan  bertujuan  untuk mengetahui nilai kadar air optimum dan berat isi  kering  maksimum  tanah,  berikut  adalah hasil uji pemadatan:
Tabel  6. Hasil  Pengujian  Pemadatan  Tiap Variasi
Sumber : Analisis Penulis, 2017 Dari  hasil  diatas  maka  dapat  dibuat  grafik dibawah ini :
Gambar 5. Kurva Hasil Pemadatan Setiap Variasi Gypsum
Gambar 6. Kurva Hasil Berat Volume Kering Setiap Variasi Gypsum Gambar 7. Kurva Hasil W Optimum Setiap Variasi Gypsum
Berat  isi  kering  optimum  semakin meningkat seiring dengan penambahan variasi gypsum karena banyaknya campuran gypsum akan mengakibatkan rongga pada tanah terisi oleh gypsum dan  menyebabkan  tanah  padat sehingga berat isi kering optimum meningkat.
Kadar  air  optimum  menurun  karena makin  banyak  campuran gypsum akan mengakibatkan rongga pada tanah terisi oleh gypsum sedangkan air tidak berpengaruh pada gypsum . Jadi kebutuhan air pada tanah untuk mencapai  kemampatan  tergantikan  oleh campuran gypsum sehingga  menimbulkan penurunan kadar air.
5. Dynamic Cone Penetrometer (DCP)
Alat  ini  digunakan  untuk  menentukan nilai  CBR    sub  grade,  sub  base  atau  base course suatu sistem secara cepat dan praktis. Biasa    dilakukan  sebagai  pekerjaan quality control pekerjaan  pembuatan  jalan. Alat terdiri dari Konus Baja yang diperkeras, D 20 mm, sudut  kemiringan  60 o , Palu  penumbuk: Berat 8 kg, tinggi jatuh 575 mm, Mistar 100 cm, batang penetrasi diameter 16 mm. Alat ini di  desain  khusus  agar  mudah  diba  wa kemanapun  juga.  Rangkaian  alat  ini  dapat dibongkar pasang dengan mudah dan cepat.
Tabel 7. Data Pengujian DCP Sumber : Hasil Analisis, 2017 Gambar 8. Grafik Hubungan Antara Kumulatif Penetrasi dan Jumlah Pukulan
Gambar 9. Grafik Hubungan Antara Nilai CBR dan Nilai DCP
Dari  hasil  pengujian Dyamic  Cone Penetrometer pada  Jln.  Simpang  Kertajaya, Kec.  Sumur  memiliki  CBR  rata – rata  4%. Berdasarkan Tabel 8 nilai CBR Jln. Simpang Kertajaya,  Kec.  Sumur  dikategorikan  buruk sampai  sedang  dan  dapat digunakan  sebagai subgrade atau tanah dasar. Tabel  8. Klasifikasi  Tanah Berdasarkan  Nilai CBR
Sumber: Braja M. Das, 1995
6. Hasil Pengujian CBR Laboratorium Uji Compaction dengan  metode Standar  Proctor ,  didapatkan  kadar  air optimum sampel uji tanah setiap variasi. Nilai kadar  air  optimum  tanah  berdasarkan  uji Compaction ini  digunakan  untuk  pengujian selanjutnya yaitu uji California Bearing Ratio dengan metode Standar Proctor berdasarkan SNI-1744-2012. California Bearing Ratio (CBR) adalah beban pada material standar berupa batu  pecah  di  California  pada  penetrasi yang sama. Percobaan ini dilakukan untuk menilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain  yang  hendak  dipakai  untuk pembuatan  perkerasan.  Nilai  CBR  yang diperoleh  kemudian  dipakai  untuk pembuatan tebal lapisan permukaan yang diperlukan diatas lapisan CBR ditentukan, artinya  tebal  perkerasan  dapat  dihitung apabila daya dukung tanah diketahui (nilai CBR tanah dapat diketahui). Berikut hasil nilai CBR Laboratorium:
Tabel 9. Hasil Pengujian CBR (0 Hari)
Sumber : Hasil Analisis, 2017
Tabel 10. Hasil Pengujian CBR (3 Hari)
Sumber : Hasil Analisis, 2017 Tabel 11. Hasil Pengujian CBR (0 Hari)
Sumber : Hasil Analisis, 2017
Dari  tabel  diatas hasil  pengujian menunjukan  bahwa  banyaknya  penambahan gypsum memberikan  pengaruh  pada peningkatan  nilai CBR.  Pada persentase gypsum 0%  dengan  lama  pemeraman  0  hari didapat nilai CBR 37.352%. Nilai CBR pada persentase 3% dengan lama pemeraman 0 hari merupakan  nilai  CBR  optimum  yaitu 38.789%.  Nilai  CBR  mengalami  penurunan pada persentase 6% dengan lama pemeraman 0  hari  yaitu 36.737%.  Nilai  CBR  pada persentase  10%  dengan  lama  pemeraman  0 hari  yaitu  28.938%,  semakin  banyak kandungan  campuran gypsum membutuhkan waktu agar dapat bereaksi dengan tanah. Persentase gypsum 0%  dengan  lama pemeraman 3 hari nilai CBR yaitu 45.562%, nilai  CBR  terus  meningkat  pada  persentase gypsum 3%,  dan  terjadi  penurunan  pada persentasi gypsum 6%, namun pada persentasi gypsum 10%  terjadi  peningkatan  nilai  CBR yang  signifikan  yaitu  sebesar  57.876% disebabkan  karena  dalam  waktu  3  hari campuran gypsum pada tanah terlah bereaksi. Pada  pemeraman  7  hari  terjadi penurunan nilai CBR pada semua persentase mulai  dari  0%,  3%,  6%  dan  10%.  Hal  ini disebabkan  karena  semakin  lama  waktu pemeraman  kandungan  air  akan  menguap sehingga menyebabkan tanah menjadi sedikit rapuh.  Maka  dari  itu  nilai  CBR  menurun seiring lama waktu pemeraman.

## Gambar 10. Grafik nilai CBR dengan Lama Waktu Pemersman
CBR  yang  dipilih  pada  penetrasi  2,54 mm  (0,10  inchi).  Jika  CBR  tanah  penetrasi 5,08 (0,20  inchi)  lebih  besar  dari  CBR penetrasi  2,54  mm  (0,10  inchi),  maka pengujian  CBR  harus  diulang  sesuai  SNI- 1744-2012. Setelah diulang, nilai CBR tetep memberikan hasil serupa, CBR pada penetrasi 5,08  mm  (0,20  inchi)  digunakan.  Setelah
pengujian  ketiga sampel  CBR  penetrasi  0,1 inchi  lebih  besar  dari  penetrasi  0,2  maka pengujian tidak perlu diulang. Rata-rata nilai CBR  untuk  sampel  ke-1  adalah 37.352%, sampel sebesar ke-2 45.452% dan sampel ke- 3  sebesar  37,968%.  Djadmiko  menjelaskan nilai  CBR  tanah  dasar untuk  lapisan perkerasan  jalan  lentur  adalah  9%.  Semakin tinggi  nilai  CBR  tanah  maka  lapisan perkerasan diatasnya akan semakin tipis dan semakin  kecil  nilai  CBR  tanah,  maka  akan semakin  tebal  lapisan  perkerasan  diatasnya sesuai beban yang dipikulnya.
Gambar 11 . Grafik nilai CBR Semua Variasi Campuran dengan Lama Waktu Pemersman
Gambar  11 menunjukkan  pengaruh lamanya  pemeraman  terhadap  nilai  CBR. Pada  grafik  tersebut  terdapat  4  buah  kurva, yaitu kurva benda uji 0% gypsum , 3% gypsum ,
6% gypsum dan 10% gypsum . Nilai  CBR  tanah  meningkat  dengan penambahan  campuran gypsum .  Kenaikan nilai CBR yang lebih besar tiap campuran ini disebabkan tingkat pemadatan yang lebih kuat pada  saat  pencampuran,  namun  semua persentase  ada  pada  batas  optimumnya  dan besaran  nilai  CBR  tiap  variasi  campuran berbeda.  Hal  ini  disebabkan  karena ω optimum yang digunakan adalah ω optimum variasi  disetiap  campuran.  Maka  akibatnya nilai  optimum  CBR  bisa  terjadi  pada  tiap variasi  campuran. Variasi  campuran  juga dapat membuat kemampuan antara tanah dan gypsum lebih  kuat  hingga  membuat  rongga tanah semakin kecil. Dari  grafik  diatas  juga  menunjukan penurunan nilai CBR pada pemeraman selama 7  hari.  Penurunan  terjadi  karena  lama pemeraman  yang  tidak  ideal.  Hal  ini disebabkan  pada  plastik  yang  membungkus mold  terdapat  titik-titik  air  yang  menguap.
Semakin  banyak  air  yang  menghilang  maka ikatan  antar  partikelya  semakin  melemah, secara  visual  permukaan  tanah  pada  mold terlihat  sedikit  lebih  rapuh.  Hal  ini  yang mengakibatkan  nilai  CBR  pada  pemeraman selama 7 hari menjadi menurun.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan  hasil  pengujian  tanah sebelum  dan  setelah  distabilisasi gypsum dengan  presentase  0%,  3%,  6%,  dan  10% dengan pemeraman selama 0 hari, 3 hari dan 7 hari, dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  Sistem  USCS  jenis  tanah pada Jalan Simpang Kertajaya, Kecamatan Sumur,  Kabupaten  Pandeglang  termasuk kedalam kelompok CH yaitu lempung tak organik dengan plastisitas tinggi, lempung lunak  dengan  nilai  indeks  plastisitas  (PI) 27.95%  dapat  dikategorikan  sebagai plastisitas tinggi. Tanah kondisi lapangan Jalan Simpang Kertajaya termasuk poor to fair dan  konsistensi  tanahnya  adalah medium .
2. Dari  hasil  penelitian,  nilai  daya  dukung CBR  laboratorium  tanah  asli  setelah dipadatkan  dengan  pemeraman  0  hari adalah  37.352%  dan  dengan  lama pemeraman  3  hari  adalah  45.562% selanjutnya  dengan  lama  pemeraman  7 hari adalah 37.968%. Sedangkan nilai daya dukung  CBR  paling  optimum  terdapat pada  persentase gypsum 10%  dengan pemeraman  3  hari  dengan  nilai  daya dukung CBR sebesar 57.876%.
3. Penambahan gypsum pada tanah terhadap sifat  fisis  tanah  menunjukan  adanya peningkatan berat jenis (Gs) sebesar 2,726 untuk  persentase gypsum 10%  dari  tanah asli sebesar 2,692. Penurunan juga terjadi pada  Indeks  Platisitas  (PI)  seiring bertambahnya persentase gypsum , dengan indeks  plastisitas  pada  campuran  10% gypsum dengan  nilai  indeks  plastisitas sebesar 10.10% lebih kecil dari nilai indeks plastisitas tanah asli sebesar 27.95%. 4. Lamanya pemeraman dapat mempengaruhi nilai CBR. Persentase yang efektif  untuk  stabilisasi  tanah  lempung
Jalan  Simpang  Kertajaya,  Kecamatan Sumur,  Kabupaten  Pandeglang  adalah dengan penambahan gypsum sebesar 10% dengan pengembangan rendah IP < 12.
2. Saran
Setelah  melakukan  penelitian  dan mendapatkan kesimpulan, Penulis menyarankan  beberapa  hal  untuk penelitian  selanjutnya.  Untuk Pengujian selanjutnya,  sebaiknya menambahkan  CBR rendaman  untuk  mengetahui  titik  jenuh maksimum  tanahnya  sehingga  dapat mengantisipasi  apabila  tanah  di  area  rawan banjir. Kajian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan menambahkan campuran material lain selain gyspsum , berupa  bahan  campuran  lainnya seperti garam, semen, pasir laut dan lain-lain. Kemudian melakukan pengujian CBR dengan penambahan  lama  pemeraman  untuk  hasil lebih akurat. Hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai acuan apabila ingin melanjutkan dan mengembang-kan penelitian ini
6. DAFTAR PUSTAKA Aridyanti,  Tika.  (2014).  P e n ga ruh P e n a m ba h a n  Limb a h  B aja  (S l ag) P a d T a n a h  L e mpun g di  D aera h B a b a t  L a m o n ga n Te rhadap  Nil a i C ali fo rni a Bearin g R a ti o (CBR) T es t Berry, Peter L. 1987 An Introduction to Soil Mechanics.  England:  Mc  Graw- Hill Book Company Bonar,  Rudy  (2015). Stabilisasi  Tanah Lempung  dengan  Menggunakan  Abu Sawit Terhadap Nilai Kuat Tekan Bebas (Studi  Kasus  Jalan  Desa  Cibeulah,
Pandeglang)
Dewi,  Ratna (2015) Pengaruh  Penambahan
Abu  Tandan  Sawit  dan Gypsum Terhadap  Tanah  Lempung  Lunak Berdasarkan Pengujian CBR
Enden Mina 1) , Rama Indera Kusuma 2) , Inten Setyowati  Lestari  Subowo 3) Pengaruh Fly Ash Terhadap CBR dan Sifat-Sifat Propertis Tanah. Jurnal Fondasi, Vol 5
No.2 , Oktober 2016 Hardiyatmo, Hary C. (1992). Mekanika Tanah
1,  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Hardiyatmo, Hary C. (1994). Mekanika Tanah 2,  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Hardiyatmo,  Hary  C.  (2010). Stabilisasi Tanah  Untuk  Perkerasan  Jalan, Yogyakarta : Gadjah  Mada  University Press.
Kurniawan,  Vemmy (2014). Pengaruh Penambahan  Serbuk Gypsum dengan Lamanya Waktu Pemeraman ( Curing ) Terhadap Kerakteristik Tanah Lempung Ekspansif Di Bojonegoro. Monica  Malhotra 1) ,  Sanjeev  Naval 2) , Stabilization of Expansive Soils Using Low Cost Materials
Rahmadya (2014) Pengaruh  Penambahan
Bahan  Campuran  (Dengan Slag Baja Dan Fly  Ash )  Pada  Tanah  Lempung
Ekspansif  Terhadap  Nilai  CBR  Dan
Swelling.
Rama  Indera  K 1) ,  Enden  Mina 2) ,  Pasadena Rosa  H 3) . Stabilisasi Tanah  Lempung Menggunakan Pasir Laut dan Pengaruhnya  Terhadap  Nilai  CBR (California  Bearing  Ratio) .  Jurnal Fondasi Vol.6, No.2 . Oktober 2017. Rama  Indera  K 1) ,  Enden  Mina 2) ,  Taufik Rahman 3)
. Stabilisasi dengan Menggunakan Fly Ash dan Pengaruhnya  Terhadap  Nilai  Kuat Tekan  Bebas.  Jurnal  Fondasi  ,  Vol.4,
No.2, Oktober 2015. Rama  Indera  K 1) ,  Enden  Mina 2) ,  Achmad Fauzi  I 3) . Stabilisasi  Tanah  Lempung Menggunakan Fly  Ash Terhadap  Nilai CBR.  Jurnal  Fondasi  Vol.2,  No.2  . Oktober 2013. Smith,  M.  J.  (1984)  Mekanika  Tanah. Terjemahan  Ir.  Elly  Madyayanti. Jakarta : Erlangga Soedarmo, Djatmiko.  (1993). Mekanika Tanah 1, Malang : Kanisius. Terzaghi,  Karl.  (1967).  Mekanika  Tanah dalam  Praktek  Rekayasa.  Terjemahan Ir.  Bagus  Witjaksono  dkk.  Jakarta : Erlangga Wesley,  L.D.  (1988).  Mekanika  Tanah, Jakarta Selatan : Pekerjaan Umum. SNI 03-1742-1989, Metode pengujian tentang kepadatan ringan untuk tanah. SNI 03-1964-1990, Metode Pengujian tentang berat jenis tanah. SNI 03-1965-1990, Metode pengujian tentang kadar air tanah. SNI 03-1966-1990, Metode pengujian tentang batas plastis tanah. SNI 03-1967-1990, Metode pengujian tentang batas cair tanah. SNI 03-1968-1990, Metode pengujian tentang analisis saringan
http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peratura n/sni/SNI%2003-1742-1989.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peratura n/sni/SNI%2003-1744-1989.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peratura n/sni/SNI%2003-1967-1990.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peratura n/sni/SNI%2003-1968-1990.pdf http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peratura
n/sni/SNI%2003-3423-1994.pdf